Undersökning av tenn-silverlegeringarnas elektriska egenskaper 31 
till bestämda högre temperaturer, och då å andra sidan vissa tean-silverlegeringar 
ej tåla högre uppvärmning än till 200" C, har jag för att få jämförbara resultat 
uppvärmt alla legeringar till denna temperatur under ungefär 4 timmar. 
Ur Tab. 5 sid. 18 samt Tab. 14 a sid. 28 beräknas för termoelementet 
Fh—Ag -E^oo-o vara lika med 291 mikrovolt (jfr sid. 24), då Silver 12: 2 betraktas 
som normalsilver. 
De viktigaste resultaten av undersökningarna angående inflytandet av mekanisk 
inverkan på metallers elektriska egenskaper äro följande : Lisell ^) har visat, att mot- 
ståndet minskas vid allsidig kompression för alla av honom undersökta rena metaller. 
Vid sträckning av metalltrådar avtager, såsom särskilt Tomlinson ^) visat, motståndet 
för alla metaller utom nickel och aluminium. Vid sträckning av tunna metallbleck 
erhölls en minskning i det specifika motståndet, då sträckningen skedde vinkelrätt 
mot strömriktningen. För silver fann Tomlinson dessa verkningar relativt stora. 
Vi anföra dessutom, att motståndet växer, då temperaturen höjes. Samtliga dessa 
fakta kunna sammanfattas i följande regel: Alla faktorer, som öka avståndet mellan 
molekylerna längs strömriktuingen, öka motståndet och tvärtom. Av denna regel 
synes också skillnaden mellan hårt och mjukt silver kunna beskrivas. En nydragen 
tråd synes nämligen, efter vad man vet om den mekaniska efterverkan hos metaller, 
icke kunna uppfattas såsom isotrop, utan såsom permanent komprimerad vinkelrätt 
mot axeln och permanent sträckt längs axeln. Genom uppvärmning synes denna 
anisotropi kunna upphävas, eller med andra ord verkan av föregående mekanisk 
bearbetning kunna utplånas^). 
